. /.ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DEL COMERCIOG/TBT/Notif.98.616
17 de diciembre de 1998
(98-5096)
Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio
NOTIFICACIÓN
Se da traslado de la notificación de conformidad con el artículo 10.6.
1. Miembro del Acuerdo que notifica: TAILANDIA
Si procede, nombre del gobierno local de que se trate (artículos 3.2 y 7.2):           
2. Organismo responsable:  Instituto de Normas Técnicas de Tailandia, Ministerio de Industria
Se indicará el organismo o autoridad responsable de la tramitación de observaciones sobre
la notificación, en caso de que se trate de un organismo o autoridad diferente:           
3. Notificación hecha en virtud del artículo 2.9.2 [X], 2.10.1 [    ], 5.6.2 [    ], 5.7.1 [    ], o en
virtud de:           
4. Productos abarcados (partida del SA o de la NCCA cuando corresponda; en otro caso
partida del arancel nacional.  Podrá indicarse además, cuando proceda, el número de partida
de la ICS):  Chapas, planchas y bandas de acero al carbono laminado en caliente para
estructuras soldadas.
5. Título, número de páginas e idioma(s) del documento notificado: TIS 1499-2541 (1998)
chapas, planchas y bandas de acero al carbono laminado en caliente para estructurassoldadas (19 páginas en tailandés)
6. Descripción del contenido: El Instituto de Normas Técnicas de Tailandia (TISI) ha
propuesto la aplicación obligatoria de la norma TIS 1499-2541 (1998).  La norma abarca las
chapas, planchas y bandas de acero al carbono laminado en caliente para estructuras
soldadas tales, como puentes, buques, material rodante, tanques de almacenamiento de
petróleo, contenedores y demás construcciones.  Clasifica el producto en 11 categorías.
Especifica la masa, dimensiones y tolerancias en materia de espesor, anchura y longitud,variaciones permisibles y aspecto.  La composición química se define de la siguiente
manera:
Unidad:  %
SímboloEspesor
(mm)CS iM nP S
SM 400 A < 50 0,23 máx. - 2,5 x C mín. 0,035 máx. 0,35máx.
> 50 a 200 0,25 máx.
SM 400 B < 50 0,20 máx. 0,35 máx. 0,60 a 1,40 0,035 máx. 0,035 máx.
> 50 a 200 0,22 máx.
SM 400 C < 100 0,18 máx. 0,35 máx. 1,40 máx. 0,035 máx. 0,035 máx.
SM 490 A < 50 0,20 máx. 0,55 máx. 1,60 máx. 0,035 máx. 0,035 máx.
> 50 a 200 0,22 máx.G/TBT/Notif.98.616
Página 2
SímboloEspesor
(mm)CS iM nP S
SM 490 B < 50 0,18 máx. 0,55 máx. 1,60 máx. 0,035 máx. 0,035 máx.
> 50 a 200 0,20 máx.
SM 490 C < 100 0,18 máx. 0,55 máx. 1,60 máx. 0,035 máx. 0,035 máx.
SM 490 YA < 100 0,20 máx. 0,55 máx. 1,60 máx. 0,035 máx. 0,035 máx.
SM 490 YB < 100 0,20 máx. 0,55 máx. 1,60 máx. 0,035 máx. 0,035 máx.
SM 520 B < 100 0,20 máx. 0,55 máx. 1,60 máx. 0,035 máx. 0,035 máx.
SM 520 C < 100 0,20 máx. 0,55 máx. 1,60 máx. 0,035 máx. 0,035 máx.
SM 570 < 100 0,20 máx. 0,55 máx. 1,60 máx. 0,035 máx. 0,035 máx.
Observaciones:
1. En caso necesario se podrán añadir elementos de aleación diferentes de los que
figuran en el cuadro.
2. C → Carbono, Si →Silicio, Mn → Manganeso, P → Fósforo, S → Azufre,
Cu → Cobre, Ni → Níquel, Cr → Cromo.
Incluye, asimismo, las prescripciones en materia de marcado y etiquetado, muestreo y
criterios de conformidad y pruebas.
7. Objetivo y razón de ser, incluida, cuando proceda, la índole de los problemas urgentes:
Protección del consumidor
8. Documentos pertinentes:
1) Documento de referencia:
- JIS G 3106-1992 Aceros laminados para estructuras soldadas;
- JIS G 3193-1990 Dimensiones, masa y variaciones permisibles de las chapas,
planchas y bandas de acero laminado en caliente.
2) Publicación en la que aparecerá la propuesta cuando se adopte:
- Gaceta Oficial.
9. Fecha propuesta de adopción:
Fecha propuesta de entrada en vigor: }  Por determinar
10. Fecha límite para la presentación de observacione s:  Sesenta días de la fecha de distribución
11. Textos disponibles en:  Servicio nacional de información [X], o dirección, correo
electrónico y número de telefax de otra institución: